6* JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 

 dtiivent trouver ieur place ici, pour rendre plus intelligible dans fes 

 pvocedes 5: plus tacile dans fon execution l'artde feparer le cuivre pur 

 du metal des cloches. Les nietaux one differens degres d'attraction pour 

 1'oxigene, en telle forte qu'un metal enlcve ce principe a un autre, & que 

 le premier briile ou s'oxide aux depens de 1'oxigene conrenu dans le 

 fecond , qui repafTe lui meme a l'etat metallique. C'eft ainfi qu'en 

 chatiffant de l'oxide rouge de mercure avec de retain, du zinc, du fer, 

 ii fe fait une inflammation : le mercure repafTe a l'etat metallique, 

 l'etain , le zinc ou le fer bullent , & prennent bientot le caractere 

 d oxides. C'eft encore ainfl que le mercure fepare Fargent fous fa 

 forme metallique de fes difTolutions dans les acides , & que fucceffi- 

 vemenc le cuivre fepare l'argent & le mercure , Sc le fer le cuivre, 

 toujours fous la forme &C avec le brillant metallique. 



Application de la thcorie preccdente an metal des Cloches. 



Pour appliquer ces verites fondamentales de la chimie moderne an 

 metal allie qui nous occupe, des deux metaux qui le compofent le plus 

 ordinairement, favoir , le cuivre & l'etain, le cuivre eft bien moins 

 pxfdable, & tend moins a s'unir a l'oxigcne que l'etain. C'eft pour 

 cela-qu'en chauffant cet alliage avec le contact de l'air, l'etain tend a 

 builer le premier, Sc on ne peur pas le tenir fondu quelque terns fans 

 qu'il s'en exhale line vapeur blanche qui fe condenfe fur les corps 

 froids voifuis, fous la forme d'une pouffiere ou de petires aiguilles 

 brillantes qui ne font que de l'oxide blanc d'etain. Si Ton continue 

 plus ou moins long-terns cette fufion du metal des cloches avec le 

 contact de l'air , & fi on 1'agite fur-tout avec le contact de l'air lorf- 

 qu'il eft fondu, on en fepare toujours line portion de l'etain, & le 

 metal s'affine de plus en plus. Mais cette operation ne pourroit pas 

 fltffire , parce qu'elle feroit tres-longue, tres-difpendieuie , & parce 

 quelle donneroit lieu a une perte trop grande de cuivre ; car il ne fauc 

 pas ignorer qu'il y a toujours une portion de cuivre oxidee en meme 

 temps que l'etain. Ainfi, un premier principe de l'art de feparer le 

 cuivre du metal des cloches , principe qu'il ne faut jamais perdre 

 de vue, c'«ft que par de fimples fufions longues & par l'expofition a' 

 l'air, cet alliage eft fufceptible d'etre affine Sc de repaffer a l'etat dq 

 cuivre par l'oxidation qu'eprouve l'etain. On congoit bien que tous les 

 moyens qui pourront favorifer l'oxidation de ce dernier, feront propres 

 a accelerer cet afHnage, & que l'addition des corps humides, tels que 

 le bois vert ou les charbons humides que l'on pratique dans quelques 

 fonderies ou l'on affine le cuivre, remplic tres-bien ce bur. On conceit 

 encore que les additions des fels qui fourniflent de 1'oxigene par leur 



decompofition , 



